44 II- Heinrich Barvíř; 



die stärker lichtbrechende Substanz. In Bezug auf das Auftauchen 

 der ersten Spuren des Bildes überhaupt muss man bei dickeren 

 Schichten^ hauptsächlich bei sehr stark absorbierendem Kupfer aller- 

 dings auch auf die Absorption des Metalls Rücksicht nehmen. Würde 

 man die einzelnea Positionen des Tubus genau messen können und 

 dabei möglichst kompakte Präparate anwenden, so könnte man die 

 Brechungsexponenten der Metalle mit einer ziemlichen Annäherung 

 berechnen. Mir ist dies vorläufig nicht in wünschenswertem Masse 

 gelungen, obgleich ich soQSt mit meinem Mikroskop für die in den 

 gewöhnlichen Gesteinsdünnschliffen enthaltenen Mineraliendurchschnitte 

 brauchbare Resultate bekomme, da es sich bei den Metallen um sehr 

 geringe Höhendifferenzen handelt, ich zweifle jedoch nicht, dass da 

 eine Vervollkommnung rücksichtlich der Schärfe der Signale, Ablesung 

 der Mikrometerschraubenstellung u. s. w. möglich ist. Es folgt aber 

 aus meinen Versuchen ganz deutlich, dass die genannten Metalle 

 Gold, Silber^ Kupfer und Platin recht hohe Lichtbrechung sexponenten 

 besitzen, speziell auch bei den drei ersten fand ich die Lichtbrechung 

 immer bedeutend grösser als in der Luft, also bedeutend grösser 

 als Eins. 



Bei den mittelst Nelkenöl erhaltenen Metallschichten versuchte 

 ich auch, um vielleicht eventuell übriggebliebene verdichtete Spuren 

 von Oel zu parallelisieren, die Präparate mit einer Mischung von 

 Nelkenöl und Kassiaöl, welche ich auf den Lichtbrechungsexponenten 

 1'547 (jenen des festen Kanadabalsams) gebracht habe, '*) bedeckt zu 

 beobachten, ebenfalls bei Blattgold, beim Kupfer benutzte ich die 

 ursprüngliche verdünnte Lösung von Kupfersulphat, später bedeckte 

 ich alle genannten Präparate auch mittelst Kassiaöl allein, dessen 

 Brechungsexponenten ich bei 20" C auf 1-6015 bestimmt habe, und 

 in allen Fällen erschien die Lichtbrechung der Metalle höher als 

 jene des Kassiaöls. Ich habe den Eindruck, es sei nicht ausge- 

 schlossen, dass der Lichtbrechungsexponent bei Platin vielleicht gegen 

 4, bei Gold, Silber und Kupfer circa 3 betragen könnte, wie ich für 

 Silber und Kupfer bereits aus anderen Gründen abgeleitet habe. 



18) Einige Oele, wie z. B, das Nelken- uad Kassiaöl lassen sich in belie- 

 bigen Verhältnissen mischen, deswegen kann man leicht Mischungen von be- 

 stimmten, in entsprechenden Grenzen liegenden Lichtbrechungsexponenten er- 

 halten. Ich empfahl daher solche Mischungen als Beihilfe bei der Bestimmung 

 von durchsichtigen Mineralien, speziell auch zur Unterscheidung der Feldspate 

 mittelst der BECKE'schen Methode anzuwenden, da sie billig, dauerhaft und ohne 

 jede weitere Sorgfalt anwendbar sind. (Barvíř, Hornické a hutnické Listy 1902, 

 Nro. 11 u. 12.) 



